832 



Metalle 



die Metalle den elektrischen Strom leiten: 

 Das besser reflektierende Metall 1st 

 auch der bessere Leiter der Elek- 

 trizitat. 



20 



200nu 



300 



400 



500 600 700 



Silber (frisch) Silber (alt), Gold, 



Platin. 



Dieser Parallelismus der elektrischen 

 Leitfahigkeit mit den optischen Eigenschaften 

 ist ein Postulat der Maxwellschen elektro- 

 magnetischen Lichttheorie. Aus dieser er- 

 gibt sich die Formel: (100 E)]/a==konst. 

 Das Produkt der Absorption (100 K) 1 ) mit 

 der Wurzel aus der Leitfahigkeit soil konstant 

 sein. Die Tabelle 3 zeigt, in welchem Grade 

 dies fur lange Wellen (,,Reststrahlen" von 

 FluBspat 25,5 fj.fi) zutrifft. 



Tabelle 3. 



Die Uebereinstimmung ist mit Ausnahme 

 von Wismut selir gut. Die Reflexion wurde 

 durch Bestimmung der Emission gemessen 

 (vgl. den Artikel ,,Strahlungs- 

 m e s s u n g"), die mit der Absorption und 

 damit mit der Reflexion nach dem Kirch- 

 hoffschen Gesetz zusammenhangt: Man ist 

 demnach imstande, durch Strahlungs- 

 messungen im Ultrarot elektrische 

 Widerstandsbestimmungen auszu- 

 iihren. 



Der Grund, warum die Maxwellsche 

 Theorie nur bei langen Wellen mit der Wirk- 

 lichkeit ubereinstimmt, ist nach der Elek- 

 tronentheorie in folgendem zu sehen: Nach 

 dieser Theorie hat man sich als dieTrager und 

 Vermittler der optischen und elektrischen 



J ) R=/o reflektierte Strahlung. 



Erscheinungen die Elektronen vorzustellen, 

 die ,,Elementarquanten" der Elektrizitat. 

 Diese Elektronen sind von verschiedener 

 Art: an Gleichgewichtslagen gebundene 

 ,,Schwingungselektronen" und frei beweg- 

 liche ,,Leitungselektronen". Die letzteren 

 sind immer negativ. Fiir die Elektrizitats- 

 leitung kommen nun nur die Leitungs- 

 elektronen in Betracht, fiir die orjtischen Er- 

 scheinungen auch die Schwingungselektronen, 

 wenn ihre Eigenschwinguugen mit der Periode 

 der eindringenden Wellen iibereinstimmen. 

 Aus der Vernachlassigung der in diesem Fall 

 auftretenden Resonanzerscheinungen sind die 

 Abweichtmgen der Maxwellschen Theorie 

 von der Wirklichkeit im Gebiet der kiirzeren 

 Wellen zu erkliiren. 



Interessante Verhaltnisse ergab auch die 

 Bestimmung der Brechungsindizes bei 

 den Metallen (vgl. den Artikel ,,Licht- 

 brechung"). Kundt maB an Prismen 

 von 11" bis 51", die er durch elektrolytischen 

 Niederschlag von Metallen zwischen Glas- 

 platten und -rohren erhielt, Refraktion und 

 Dispersion (Tab. 4). 



Tabelle 4. 



Nach einer ganz anderen Methode (El- 

 liptizitat des reflektierten Lichts) bestimmte 

 Drude folgende Indizes fiir rotes bezw. 

 gelbes Licht (Tab. 5). 



n 



Gold 0,366 



Silber 0,181 



Kupfer 0,641 



Natrium 0,005 



Platin 2,06 



Stahl 2,41 



Quecksilber 1,73 



Aus den Tabellen ist zweierlei zu ent- 

 nehmen. Erstens: daB die Metalle Platin, 

 Eisen, Nickel und Wismut sogenannte 

 ,,anomale" Dispersion besitzen, d. h. daB 

 sie die Farbenordnung des normalen Spek- 

 trums umkehren, langere Wellen starker 

 brechen als kiirzere, und zweitens: daB 

 sich, entsprechend der Definition des 

 Brechungsindex als des Verhaltnisses der 

 Lichtgeschwindigkeit in zwei Medien, das 

 Licht in den Metallen Silber, Gold, Kupfer 

 und Natrium schneller fortpflanzt als im 

 freien Aether. 



